BTTIANC! TILL K. SV. VET.-AKAD. HANBL. BAND 7. N:0 8. 23 



Material d. c. , .„ 



skifvor. 



Vanligt fönsterglas Svenskt 2,47 0,860 8 



» » Belgiskt 2,49 0,891. 8 



Tjockt butikfönsterglas Belgiskt 2,54 0,856 2; 



hvaraf synes, att ledningsförmågan hos glas håller sig någor- 

 lunda konstant, så att man vid de flesta beräkningar torde 

 kunna använda medeltalet 0,869 såsom värde på glasets lod- 

 nino;sförmå<j[a. 



Slutliircn sjiordes äfven ett större antal vindersökninffar 

 öfver ledningsförmågan hos papp af olika slag; ty fastän 

 densamma i allmänhet spelar en temligen underordnad rol, 

 är det dock af intresse att känna pappens egenskap i detta 

 hilnseende. Liksom vid undersökning; af fflas användes här- 

 vid ett större antal skifvor, lagda på hvarandra, dels utan 

 och dels med mellanlagda stanniolblad, hvilka dock icke 

 voro klistrade på pappen, iitan pressades fast vid apparatens 

 sammanskrufning. Men det är klart, att de värden, som då 

 erhållas, icke äro de riktiga, ty pappen är vid ett dylikt 

 försök städse mer eller mindre sammanpressad, hvilket ökar 

 dess ledningsförmåga. För att erhålla de värden på c, som 

 gälla för osammanpressad papp, har derför den metod an- 

 vändts, att sammanpressningen successivt blifvit ökad sä 

 långt apparatens hållfasthet medgaf, och mellan de då be- 

 stämda samtidiga värdena på c och cl uppsöktes en relation, 

 hvilken tillät en beräkning af c för samma papp i dess 

 osammanpressade skick. 



Den på empirisk väg bestämda formen af denna relation är: 



G ^= k . d 



'X 



der k och x äro för hvarje pappsort konstanta qvantitoter. 

 Exempelvis må anföras några af de gjorda mätningarne: 



Material. d. c. 



Munksjö golfpapp.... 0,5 14 0,092] 



,0941 



sannolikt värde 

 k. X. 



0,605 0,102 



Munksjö förhydnings- 



papp (tjock sekunda)0,5 9i 0,o99| 



0,0 16 0,102} 



0,640 0,104) 



^'539 0,094 o^^42 0^,, 



0,572 0,099f 



0,1. T7 0,g; 



